## PENGGUNAAN AIR KELAPA DENGAN METODE SELF COMPACTING CONCRETE (SCC) PADA CAMPURAN BETON PRACETAK
Urfan
1 Fakultas Teknik dan Perencanaan, Universitas Pohuwato, Indonesia Urfanmaronci@yahoo.co.id
Abstrak  Penggunaan  Air  Kelapa  dengan Metode  Self  Compacting  Concrete (SCC) pada  Campuran  Beton  Pracetak,  Urfan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kualitas,  kuat  tekan  dan  perbandingannya  dengan  air  biasa.  pada  kuat  tekan  Beton  Self compacting  concrete  (SCC)  dengan  menggunakan  campuran  variasi  air  kelapa.  Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah studi eksperimental yang di lakukan  di  laboratorium.  Dengan  memperhatikan  Variabel  yang  di  fokuskan  dalam penelitian ini  adalah  Pemberian  komposisi  Air  kelapa  yang  merupakan  bahan  pengganti dalam campuran adukan beton untuk mengetahui kualitas, kuat tekan dan perbandingannya dengan  air  biasa.pada  kuat  tekan  Beton  Self  compacting  concrete  (SCC)  dengan menggunakan campuran variasi air kelapa sebanyak 100%. Di mana hasil rata – rata kuat tekan beton SCC dengan penggunaan air kelapa 100% pada umur 3 hari sebesar 41 kg/cm2, umur 7 Hari sebesar 88,67 kg/cm2, umur 14 Hari sebesar 242,67 kg/cm2 , umur 21 hari sebesar 364 kg/cm2 Dan pada umur 28 Hari sebesar 550,67 kg/cm2.Sedangkan hasil uji kuat tekan beton normal terjadi peningkatan, Di mana hasil rata – rata kuat tekan pada umur 3 hari sebesar 284 kg/cm2 , umur 7 hari sebesar 511 kg/cm2, umur 14 Hari sebesar 1386 kg/cm2,  umur  21 hari  sebesar  2226, dan pada  umur  28  Hari  sebesar  3098,67.  Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  perbandingan  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  antara  Beton Normal    dan  beton  SCC  variasi  air  kelapa  Yaitu  pada  Beton  normal  mengalami peningkatan,  sedangkan  pada  hasil  kuat  tekan  beton  SCC  variasi  air  kelapa  mengalami penurunan  drastis  kemudian  Penggunaan  air  kelapa  100%  dengan  campuran Self compacting  concrete (SCC)  sebagai  bahan  pengganti  air  biasa  dalam  campuran  Beton Pracetak tidak mempengaruhi peningkatan kualitas kuat tekan beton Kata Kunci: Air kelapa; Beton Pracetak; Self Compacting Concrete (SCC)
Abstract Use of Coconut Water with the Self Compacting Concrete (SCC) Method in Precast Concrete Mixes, Urfan. This research aims to determine the quality, compressive strength and comparison with ordinary water The compressive strength of Self Compacting Concrete (SCC) using a mixture of variations of coconut water. The data collection method used in the research This is an experimental study carried out in a laboratory. By paying attention to the variable that is focused on in this research is the composition of coconut water  which  is  a  substitute  material  in  the  concrete  mix  to  determine  the  quality, compressive strength and comparison with ordinary water. on the compressive strength of Self Compacting Concrete (SCC) using a mixture of variations of coconut water. as much as 100%. Where the average compressive strength of SCC concrete using 100% coconut water at 3 days was 41 kg/cm2, at 7 days was 88.67 kg/cm2, at 14 days was 242.67 kg/cm2, at  21  days.  day  it  was  364  kg/cm2  and  at  the  age  of  28  days  it  was  550.67  kg/cm2. Meanwhile, the results of normal concrete compressive strength tests increased, where the average compressive strength result at the age of 3 days was 284 kg/cm2, at the age of 7 days amounting to 511 kg/cm2, at 14 days old it was 1386 kg/cm2, at 21 days old it was 2226, and  at  28  days  old  it  was  3098.67. So  it  can  be  concluded that  the  comparison  of concrete compressive strength test results between Normal Concrete and SCC concrete with the  coconut  water  variation  is  that  the  normal  concrete  has  increased,  whereas  the compressive strength results for the SCC concrete with the coconut water variation have decreased drastically then the use of 100% coconut water with a mixture of Self compacting
Vol. 12 No. 1, Juni 2024, Hal. 35-44
Available at https://stitek-binataruna.e-journal.id/radial/index ISSN: 2337-4101 Published by Universitas Bina Taruna Gorontalo E-ISSN: 2686-553X
concrete  (SCC)  as  a  substitute  for  ordinary  water  in  precast  concrete  mixtures  does  not affect the increase in the compressive strength quality of concrete
Keywords: Coconut water, Precast Concrete, Self Compacting Concrete (SCC)
History &License of Article Publication: Received: 30/05/2024 Revision: 02/06/2024 Published: 07/06/2024
DOI: https://doi.org/10.37971/radial.vXXiXX.XXX
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  di  dunia  adalah  proses  yang  di  lakukan  secara  sadar  dan berkelanjutan,  yang  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat.  Salah  satu  bidang yang  mengalami  perkembangan  pesat  serta  kebutuhannya  di  seluruh  dunia  semakin meningkat  dalam  pembangunan  di  dunia  adalah  konstruksi,  dengan  adanya  proses pembangunan Infrastruktur yang gencar di  lakukan.  Pertumbuhanan dunia kontruksi akan berbanding  lurus  dengan  kebutuhan  material  kontruksi  (Olii  et  al.,  2021).[1]Dengan demikian penggunaan beton dalam dunia teknik sipil pasti akan sangat di butuhkan
Beton  saat  ini  seringkali  menjadi  pilihan  utama  dalam  proyek  konstruksi  karena kemudahan  dalam  proses  pembentukannya  (Lestari  &  others,  2017).[2]  Perkembangan teknologi  semakin  maju    dan    semakin    pesat    terutama    dalam    hal  perancangan  beton mengakibatkan perancangan  beton  dicari  dalam  mutu  dan kualitas.[3]. Pemadatan  adalah salah   satu  perlakuan   yang   sangat  penting  pada  proses   pembuatan  beton karena berpengaruh    terhadap    kuat    tekan    beton[4]  Upaya  untuk  mendapatkan  beton  mutu tinggi  yaitu  dengan  meningkatkan  mutu  material  pembentuknya,  misalnya  kekerasan agregat dan kehalusan butir semen.[5]
Beton  sendiri  merupakan  bahan  bangunan  kompsosit  yang  terdiri  dari  campuran semen, agregat dan air dalam jumlah yang akurat [6]. Air merupakan faktor penting dalam pembuatan  beton.  Air  diperlukan  pada  pembuatan  beton  untuk  memicu  proses  kimiawi semen, membahasahi agregat dan memberikan kemudahan dalam pengerjaan (workability) [7].  Substitusi  atau  pengganti  adalah  suatu  bahan  berupa  bubuk  atau  cairan,  yang ditambahkan  kedalam  campuran  adukan  beton  selama  pengadukan,  dengan  tujuan  untuk mengubah sifat adukan atau betonnya [7].

## Urgensi
Wilayah  bagian  Barat  Gorontalo  yang  kita  kenal  sebagai  Kabupaten  Pohuwato merupakan  salah  satu  penghasil  kelapa  terbanyak  di  provinsi  gorontalo  hal  ini  tentunya ketersediaan air kelapa dan sabut kelapa melimpah ruah dan sudah menjadi salah satu icon perekonimian  di  daerah  ini,  jumlah  produksi  dari tahun  ke  tahun  mengalami  peningkatan yang  sangat  signifikan  di  mana  kabupaten  pohuwato terdiri  atas  13  kecamatan  yang  juga sebagai penghasil kelapa. Penggunaan lahan untuk pertanian di kabupaten Pohuwato sebesar 405.355  hektar.  Bila  di  rinci  lahan  yang  paling  luas  adalah  yang  di  gunakan  untuk tegal/kebun  yaitu 41.375 hektar, produksi kelapa di pohuwato  sebesar 25.018,52 ton  pada tahun 2012. Berdasarkan data Pohuwato dalam angka tahun 2012 secara umum luas panen (ha)  dan  produksi  (ton)  tanaman  perkebunan  khusus  komoditas  kelapa  di  kecamatan
Randangan adalah dengan luas lahan 2.450 ha, dengan produksinya 3.675 ton (Badan pusat statistik Kabupaten Pohuwato,2013)

## Kesenjangan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh Hartini, 2022 dengan judul penelitian  Pengaruh  Penggunaan  Air  Kelapa  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton  dengan  tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai kuat tekan pada umur 3, 7, dan 28 hari yang  dihasilkan  akibat  substitusi  air  kelapa  tua  dan  hasil  menunjukkan  bahwa  air  kelapa sebagai bahan subtitusi atau pengganti pada campuran beton,dapat mempengaruhi besarnya nilai kuat tekan pada beton. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji kuat tekan normal umur 28 hari sebesar 202,00 kg/cm², pada persentase 5% sebesar 139,47 kg/cm², pada persentase 10% sebesar 160,64 kg/cm² dan pada persentase 15% hasil uji kuat tekan umur 28 hari sebesar 201,04 kg/cm².  Adapaun Hasil uji kuat tekan umur 3,7 dan 28 hari dengan persentase air kelapa  tua  5%  mengalami  penurunan  terhadap  kuat  tekan  beton  normal  kemudian  pada persentase 10% dan 15% mengalami peningkatan mendekati beton normal.
Dari penelitian ini bila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya bahwa  metode pelaksanaan beton SCC tidak membutuhkan concrete vibrator dan pelaksanaan pengecoran yang  cepat  sehingga  akan  mengurangi  resiko  segregasi,  keropos,  bleeding  pada  struktur beton bertulang, mempermudah pekerjaan dan mempercepat waktu pekerjaan. Perbandingan waktu menggunakan beton SCC baik secara menyeluruh atau sebagian akan mempercepat waktu pekerjaan 21 hari dibandingkan penggunaan beton konvensional.

## Tujuan
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana pengaruh penggunaan air kelapa sebagai bahan pengganti air biasa terhadap kuat tekan beton Pracetak  dan untuk mengetahui  apakah  penggunaan  air  kelapa  dalam  campuran  beton  pracetak  dengan menggunakan  Metode  SCC  dapat  meningkatkan  kualitas  beton  kemudian  yang  terakhir untuk  mengetahui  perbandingan  kuat  tekan  beton  pracetak  yang  menggunakan  air  kelapa dengan yang menggunakan air biasa.

## Landasan Berfikir
Beton adalah bahan yang diperoleh dari mencampur semen, pasir, agregat kasar atau batu [8]pecah, air, yang mengeras menjadi benda padat. Beton pracetak adalah suatu beton yang di produksi atau di  buat  yang proses pengerjaanya dapat menghemat, sangat praktis dan memiliki mutu yang terjaga untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna dan di buat untuk mendukung proyek konstruksi. Meskipun memiliki banyak kelebihan pada karakteristik di atas dibandingkan dengan kayu  dan  baja,  beton  tetap  memiliki  perubahan  parah  yang tidak  bisa  dipulihkan  ketika terekspos suhu tinggi (Holan et al., 2020;  Varona et al., Beton 2020).[9]  dan  Beton  segar  mengandung  kalsium  hidroksida  yang  sangat  alkali  dan melindungi  tulangan  baja,  mencegah  oksidasi.[10]  Penggunaan  material  beton  sebagai material bangunan sangat dominan dibanding material lain dalam industri konstruksi.[11]
Adapun pengaplikasian khusus beton self compacting concrete (SCC) pada beton pracetak  (precast)  dapat  meningkatkan  ketahanan  dan  kemudahan  sehingga  sanggat  baik untuk  penggunaan  beton  SCC  ke  dalam  beton  pracetak  [12]  .Dengan  demikian  sistem pracetak ini akan berbeda dengan konstruksi cor di tempat (cast in site) terutama pada aspek perencanaan  karena  tergantung  atau  ditentukan  oleh  metode  pelaksanaan  konstruksinya, dengan begitu pada penelitian ini beton pracetak (precast concrete) di buat dengan metode self compacting concrete (SCC).
Beton  SCC  atau  (self  compacting  concrete)  sendiri  adalah  hasil  beton  yang berkembang saat ini di mana beton tersebut memiliki kelebihan yaitu dapat mengalir dengan sendirinya  dan  proses  pembuatannya  pun  tidak  membutuhkan  concrete  vibrator  dan pengecoran  yang  cepat  sehingga  dapat  mengurangi  resiko  segresi,retak  dan  bleding  pada strukturnya [13]
Beton dapat tersusun dari bahan penyusun utama yaitu semen, agregat, dan air[14]. Umumnya air yang di gunakan dalam campuran beton adalah air yang dapat di minum/air tawar. Namun ketika kita berada dalam situasi yang mana air tawar susah untuk di dapatkan kita harus berusaha untuk memanfaatkan bahan atau limbah yang berlimpah di sekitar kita. Hal  inilah  yang  menjadi  tantangan  tersendiri  termasuk  dalan  dunia  teknik  sipil  untuk bagaimana dapat membuat sebuah inovasi baru termasuk beton yang memiliki kualitas dan ketahanan  yang  tinggi  (Durabilitas)  dengan  menggunakan  bahan  material  penyusun  yang ada  termasuk  penggunaan  air  kelapa.  Karena  air  kelapa  mengandung  senyawa-  senyawa yang dapat mempengaruhi sifat sifat beton seperti Asam laurat dan asam kaprat [7]
Maka dari itu untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan hasil yang yang  di  inginkan  maka  peneliti  berinisiatif  untuk  melakukan  penelitian  dengan  Judul “Pengaruh penggunaan air kelapa sebagai  bahan  campuran beton pracetak dengan metode self compacting concrete (SCC)”.

## METODE
Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, agar di peroleh hasil yang baik yang dapat di pertanggung jawabkan,  maka pada penelitian ini harus di uji secara ilmiah dan di lakukan  secara  sistematis  secara  jelas  dan  teratur.  Variabel  yang  di  fokuskan  dalam penelitian  ini  adalah  Pemberian  komposisi  Air  kelapa  yang  merupakan  bahan  pengganti dalam campuran adukan beton untuk mengetahui kualitas kuat tekan dan perbandingannya dengan air biasa.
Metode  pengumpulan  data  yang  di  lakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi eksperimental yang di lakukan di laboratorium Struktur dan bahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pohuwato. Dengan memperhatikan Variabel yang di fokuskan dalam penelitian ini  adalah  Pemberian  komposisi  Air  kelapa  yang  merupakan  bahan  pengganti  dalam campuran adukan beton untuk mengetahui kualitas, kuat tekan dan perbandingannya dengan air biasa.
Dari variable tersebut akan di analisa pengaruh air kelapa sebagai bahan pengganti air  biasa  dalam  campuran  beton  pracetak  dengan  menggunakan  metode  self  compacting concrete  (SCC).  Selain  itu  juga  akan  di  lihat  seberapa  besar  kualitas  beton  dan perbandingannya dengan beton yang menggunakan air biasa.
Pembuatan  benda  uji  di  lakukan  untuk  mengetahui  Nilai  kuat  tekan,  kualitas  dan perbandingan beton yang menggunakan bahan air kelapa dan yang menggunakan air biasa Jumlah  benda  uji  yang  di  buat  adalah  30  sample  dengan  menggunakan  benda  uji  yang berbentuk silinder ukuran 10 x 20 cm .
Berikut ini gambar benda uji yang akan di gunakan pada penelitian ini.
20 cm
10 cm
10 cm 10 cm
Pada  penelitian  ini  perawatan/curing  di  lakukan  agar  beton  tidak  mengalami gangguan  seperti  keretakan.  Adapun  perawatan  di  lakukan  dengan  cara  melakukan perendaman seluruh bagian beton dengan waktu yang lama dengan umur benda uji selama 3, 7, 14, 21 dan 28 hari [15].
Pada tahap pengujian benda uji di lakukan pengujian kuat tekan beton pada umur 3, 7, 14, 21 dan 28 hari dengan menggunakan alat CTM ( Compression Testing machine). Jumlah benda uji/sample

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

## Uji Karakteristik Agregat Halus
Pengujian karakteristik barupa agregat halus (pasir) adalah agregat yang  berasal dari kecamatan  buntulia kabupaten  Pohuwato . Adapun  hasil rekapitulasi pemeriksaan agregat halus (pasir) dapat di lihat pada tabel di bawah ini :
Tabel.1 Rekapitulasi hasil pengujian agregat halus (pasir)
NO. KARAKTERISTIK AGREGAT INTERVAL HASIL PENGAMATAN KETERANGAN 1 Kadar lumpur 0,2% - 5% 3,09% Memenuhi 2 Kadar organik < NO. 3 NO. 2 Memenuhi 3 Kadar air 3% - 5% 4,95% Memenuhi 4 Berat volume a. Kondisi lepas 1,4 - 1,9 kg/liter 1,54 Memenuhi b. Kondisi padat 1,4 - 1,9 kg/liter 1,64 Memenuhi Jenis pengujian Bentuk  benda uji Bahan Umur kuat tekan beton Jumlah 3 7 14  21  28 Kuat tekan beton Silinder  10x20 cm Air kelapa 3 3 3 3 3 15 Silinder  10x20 cm Air Biasa 3 3 3 3 3 15 Jumlah 30
5 Absorpsi 0,2% - 2% 1,83% Memenuhi 6 Berat jenis spesifik a. Bj. nyata 1,6 - 3,2 2,64 Memenuhi b. Bj. dasar kering 1,6 - 3,2 2,52 Memenuhi c.Bj.keringpermukaan 1,6 - 3,2 2,56 Memenuhi 7 Modulus kehalusan 2,2 - 3,1 3,01 Memenuhi
Sumber: Hasil pengujian
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  di  lihat  bahwa  Pemeriksaan  agregat  sesuai  dengan  acuan yang  di  isyaratkan  SNI  dan  hasil  uji  menunjukkan  bahwa  agregat  halus  (pasir)  boleh  di aplikasikan ke dalam campuran adukan beton

## Uji Karakteristik Agregat Kasar
Pengujian karakteristik barupa agregat kasar (kerikil) adalah agregat yang berasal dari kecamatan pallangga kabupaten Gowa . Adapun hasil rekapitulasi pemeriksaan agregat kasar (kerikil) dapat di lihat pada tabel di bawah ini :
Tabel.2 Hasil Uji Karakteristik Agregat Kasar
Tabel 3. Hasil pengujian Filling Ability (slump flow) Beton SCC Variasi Air kelapa
NO. KARAKTERISTIK AGREGAT
INTERVAL HASIL PENGAMATAN KETERANGAN 1 Kadar lumpur 0,2% - 1% 0.81% Memenuhi 2 Keausan 15% - 50% 24.20% Memenuhi 3 Kadar air 0,5% - 2% 1.69% Memenuhi 4 Berat volume a. Kondisi lepas 1,6 - 1,9 kg/liter 1.55 Tidak Memenuhi b. Kondisi padat 1,6 - 1,9 kg/liter 1.66 Tidak Memenuhi 5 Absorpsi 0,2% - 4% 3.52% Memenuhi 6 Berat jenis spesifik a. Bj. nyata 1,6 - 3,2 2.89 Memenuhi b. Bj. dasar kering 1,6 - 3,2 2.63 Memenuhi c.Bj.keringpermukaan 1,6 - 3,2 2.72 Memenuhi 7 Modulus kehalusan 5,5 - 8,5 6.2 Memenuhi NO. T (Detik)
Nilai slump (cm) Rata – rata (cm) 1 5 61 60,67 2 5
59
3 5 62

## Tabel IV. Hasil pengujian slump cone Beton Normal

## Hasil Uji kuat tekan Beton Normal
Adapun hasil uji kuat tekan beton normal dapat di lihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4. Hasil uji kuat tekan Beton Normal
Hasil Uji kuat tekan Beton Self Compacting concrete (SCC)
Adapun hasil uji kuat tekan beton normal dapat di lihat pada tabel di bawah ini : Tabel 5. Hasil uji kuat tekan Beton self compactong concrete (SCC)
NO. Nilai slump (cm) Keterangan
1 12 Memenuhi Umur Beton Berat sample (kg Kuat Tekan
(Kg/mm2)
Lu Luas Penampang
Rata- Rata
Rata-Rata
3 3,45 3,41 3,35 138 111  105 7850 284 7 3,39 3,41 3,48 245 189  231 7850 511 14 3,40 3,39 3,50 658 518  630 7850 1386 21 3,45 3,41 3,50 1071 819  1008 7850 2226 28 3,46 3,42 3,41 1484  1148  1400 7850 3098.67 Umur Beton Berat sample (kg Kuat Tekan (Kg/mm2) Lu
Luas
Penampang Rata- Rata Rata-Rata 3 3,43 3,44 3,30 21 15 15 7850 41 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 3 7 14 21 28 K U A T T E K A N ( K G /C M 2) UMUR BETON

## KUAT TEKAN GABUNGAN BENDA UJI
Benda Uji III (SCC) Benda Uji II (SCC) Benda uji I (SCC) Benda Uji III (BN) Benda Uji II (BN) Benda uji I (BN)

## Gambar I.  Grafik kuat tekan Gabungan Beton Normal dan Beton SCC
Hasil Uji Kuat Tekan Beton Gabungan

## PEMBAHASAN

## Pengujian Kuat Tekan
Pengujian  kuat  tekan  beton  atau  biasa  di  sebut  ( compressive  strength )  bertujuan untuk  mendapatkan  nilai/hasil  kekuatan  tekan  beton  yang  telah  melalui  tahap perawatan/curing  di  Laboratorium  struktur  dan  bahan,  Selama  umur  yang  telah  di rencanakan yaitu 3, 7, 14, 21, dan 28 hari. Pada penelitian ini pengujian dengan nilai FAS (faktor  air  semen)  yaitu  0,48   di  mana  ada  dua  jenis  pengujian  beton  yaitu  uji  kuat tekan beton  Normal  dan  uji  kuat  tekan  beton Self  compacting  concrete (SCC)  dengan menggunakan variasi campuran air kelapa 100%  yang masing – masing berjumlah 15 benda uji.

## Pengujian Karekteristik Agregat Kasar
Adapun  hasil  pengujian  karakteristik  agregat  kasar  (kerikil)  yang  berasal  dari kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa  Di  mana  untuk  berat  volume/isi  tidak  memenuhi spesifikasi yang di isyaratkan SNI, namun untuk pengujian yang lain bisa di katakan bahwa telah sesuai dengan spesifikasi dan menunjukkan hasil yang layak untuk di aplikasikan ke dalam campuran adukan beton.
Untuk  hasil  pemeriksaan  keausan  dan  penyerapan  agregat  kasar  dengan  mesin  los Angeles  memperoleh  hasil  yang  baik  yaitu  24,20  %  artinya  tidak  lebih  dari  50%  maka agregat tersebut bisa di simpulkan boleh di gunakan

## Uji Slump dan Flow
Untuk  mendapatkan  hasil  beton  yang  baik  tentunya  kita  harus  melalui  pengujian Slump  di  mana  tujuannya  adalah  untuk  mengetahui  tingkat  kelecakan  dan  kemudahan pengerjaan beton (workability). Pada penelitian ini ada dua jenis metode uji slump yang di gunakan  yaitu uji slump cone untuk beton Normal dan uji Flow untuk Beton Scc dengan variasi air kelapa untuk mengetahui hasil nilai sebaran adukan Beton.

## Uji Kuat Tekan Beton Gabungan
Dari hasil yang di dapatkan dari pengujian kuat tekan beton normal dan beton Self compacting concrete (SCC), merupakan nilai kuat tekan dari Tiga benda uji pada masing – masing umur 3, 7, 14, 21, dan 28 Hari. Berdasarkan  hasil tersebut dapat  kita  lihat Grafik gabungan  berikut  antara  hasil  analisa  beton  normal  dan  beton Self  compacting  concrete (SCC) dengan variasi campuran air kelapa 100%.
Bahwa  terjadi  penurunan  drastis  pada  kuat  tekan  Beton Self  compacting  concrete (SCC) dengan  menggunakan campuran variasi air kelapa sebanyak 100% . Di  mana  hasil rata  – rata  kuat tekan  beton  SCC  dengan  penggunaan  air  kelapa  100%  pada  umur  3  hari sebesar 41 kg/cm 2 , umur 7 Hari sebesar 88,67 kg/cm 2 , umur 14 Hari sebesar 242,67 kg/cm 2 , umur 21 hari sebesar 364 kg/cm 2 Dan pada umur 28 Hari sebesar 550,67 kg/cm 2 .
Sedangkan hasil uji kuat tekan beton normal terjadi peningkatan, Di mana hasil rata – rata kuat tekan pada umur 3 hari sebesar 284 kg/cm 2 , umur 7 hari sebesar 511 kg/cm 2 ,
7 3,44 3,40 3,31 42 35 35 7850 88.67 14 3,49 3,46 3,45 112 98 98 7850 242.67 21 3,48 3,45 3,46 168 147 147 7850 364 28 3,50 3,48 3,46 252 224 224 7850 550.67
umur  14  Hari  sebesar  1386  kg/cm 2 ,  umur  21  hari  sebesar  2226,  dan  pada  umur  28  Hari sebesar 3098,67.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil penelitian dan pengujian  yang telah di  lakukan di  Laboratorium Struktur  dan  Bahan,  dapartemen  teknik  sipil  Fakultas  Teknik  Universitas  Hasanuddin, Makassar.  Yang  menggunakan  kuat tekan  Rencana  25  Mpa  dengan  variasi  yang  berbeda beda  yaitu  Beton  normal  menggunakan  campuran  air  biasa  dan  Beton self  compacting concrete (SCC) menggunakan air kelapa,  Maka Dapat Di Simpulkan Bahwa :
1. penggunaan air kelapa sebagai bahan pengganti air biasa mempengaruhi kuat tekan beton Pracetak?
2. penggunaan  air  kelapa  dalam  campuran  beton  pracetak  dengan  menggunakan  Metode SCC dapat meningkatkan kualitas Beton?
3. perbandingan  kuat  tekan  beton  pracetak  yang  menggunakan  air  kelapa  dengan  yang menggunakan air biasa.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] S. Nento, J. Tri, O. R. Abdullah, N. Doda, M. Ramdhan Olii, and R. A. Djau, “Analisis Karakteristik Beton Menggunakan Tempurung Kelapa Pengganti Sebagian  Agregat Kasar  Dengan  Mutu  Fc  20  Mpa,” Radial ,  vol.  10,  no.  247,  pp.  202–210,  2022, [Online]. Available: https://doi.org/10.37971/radial.v10i2.278
[2] E. Mulyati and Hengky, “PEMANFAATAN BAHAN LOKAL BAMBU MAYAN SEBAGAI  BAHAN  SUBSTITUSI  ANGREGAT  PADA  BETON  Published  by STITEK  Bina  Taruna  Gorontalo,”  vol.  11,  no.  2,  pp.  465–473,  2023,  [Online]. Available: https://stitek-binataruna.e-journal.id/radial/index
[3] S. Djakaria, “Analisa Agregat terhadap Kuat Tekan Beton pada Pembangunan Jalan Isimu-paguyaman  Metode  Paving  Rigid,” RADIAL  J.  Perad.  Sains,  Rekayasa  dan Teknol. ,  vol.  4,  no.  2,  pp.  128–138,  2016,  [Online].  Available:  https://stitek- binataruna.e-journal.id/radial/article/view/132
[4] N.  Doda,  “Uji  Karakteristik  Beton  Terhadap  Perlakuan  Pencampuran  Spesi  Yang Didapatkan Dengan Yang Tidak Didapatkan,” Radial , vol. 3, no. 11150331000034, pp. 1–147, 2013.
[5] R. M. Mohamad, A. Rachman, and R. Mointi, “Kuat tekan beton untuk mutu tinggi 45 MPa dengan fly ash sebagai bahan pengganti sebagian semen,” Radial , vol. 8, no. 1, pp. 25–33, 2020.
[6] A.  S.  C,  F.  Murdapa,  and  A.  Purba,  “Studi  Penggunaan  Beton  Pracetak  untuk Pembangunan Saluran Irigasi pada Musim Hujan,” vol. 2, pp. 26–33, 2021.
[7] P.  Studi,  T.  Sipil,  U.  D.  Ikhsanuddin,  and  A.  K.  Tua,  “Pengaruh  Penggunaan  Air Kelapa Terhadap Kuat Tekan Beton,” vol. XI, no. 1, pp. 32–39, 2022.
[8] F. M. Van Gobel, “Nilai Kuat Tekan Beton Pada Slump Beton Tertentu,” RADIAL – J. Perad. saIns, rekayasa dan Teknol. Sekol. Tinggi Tek. Bina Taruna Gorontalo , vol. 5, no. 1, pp. 22–33, 2019.
[9] Y. D. Hartono, N. H. Aswad, B. Mursidi, and D. P. Nurbaity, “Analisis Pengaruh Suhu Tinggi Terhadap Kuat Tekan Beton Yang Menggunakan Terak Nikel Sebagai Agregat Kasar,” RADIAL  J. Perad. Sains, Rekayasa dan Teknol. , vol. 9, no. 2, pp. 210–220, 2021, doi: 10.37971/radial.v9i2.237.
[10]  M. Imran, “Sistem Bangunan,” RADIAL J. Perad. Sains, Rekayasa dan Teknol. , vol. 5, no. 2, pp. 149–164, 2017.
[11]  R. Mointi, “Kajian Eksperimental Mekanisme RetakPada Balok Beton Bertulang,” J. Perad. saIns, rekayAsa dan Teknol. Sekol. Tinggi Tek. Bina Taruna Gorontalo , vol.
2, no. 2, pp. 104–115, 2015.
[12]  A.  Handayani,  “SIKLUS  PRODUKSI  (  CYCLE  TIME  )  BETON  PRACETAK DENGAN METODE BETON SELF COMPACTING CONCRETE ( SCC ),” vol. 9, no. 1, pp. 18–24, 2020.
[13]  A.  Sungsang,  N.  Patria,  P.  Skriptianata,  P. Pranida,  and  G. E.  Prasetya,  “JURNAL TEKNIK  SIPIL  Universitas  17  Agustus  1945  Semarang  Analisa  Perbandingan Penggunaan Beton Self Compacting Concrete ( SCC ) Dengan Beton Konvensional Pada Struktur Beton,” vol. 16, no. 1, pp. 55–63, 2023.
[14]  R.  Humanti  and  M.  T.  Sipil,  “Pengaruh  Penambahan  Campuran  Material  Batu,” RADIAL - J. Perad. saIns, rekayAsa dan Teknol. , vol. 4, no. 2, pp. 118–127, 2016, [Online]. Available: https://stitek-binataruna.e-journal.id/radial/article/view/130/116
[15]  M. F. Akbar, G. S. Kodariah, I. Sudarsono, and E. W. Utomo, “Pengaruh perendaman air  laut  terhadap  kuat  tekan  beton  Self  Compacting  Concrete  (  SCC  )  dengan penambahan Fly Ash dan Visconcrete,” vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2023.